~ 370 — 



È bensì vero, che l' analisi chimica ha dimostrato, che la sostanza colo- 

 rante dei buccheri è carbone (') , ma il fatto che questi ad alta temperatura 

 perdono la sostanza colorante, non può da se solo nè convalidare l'ipotesi 

 nè invalidarla : bisogna invece determinare la temperatura, alla quale deve 

 necessariamente essere stata portata 1' argilla per acquistare le proprietà ma- 

 gnetiche, che ora possiede, e per perdere la sua plasticità naturale. Ora se 

 il carbone dei buccheri brucia a temperatura più bassa di quella necessaria, 

 perchè essi abbiano potuto acquistare tali proprietà, l' ipotesi evidentemente 

 cade ; se invece l' argilla perde la sua plasticità, e diventa magnetica prima 

 ancora, che sia raggiunta la temperatura di combustione del carbone, l' ipotesi 

 può essere ancora sostenuta. 



Ho cercato di risolvere questa questione facendo delle opportune espe- 

 rienze. A tal uopo mi sono procurato tre diverse qualità di argilla : una pro- 

 viene dalla Valle dell' Inferno dietro il Vaticano, ed è assai ricca di carbo- 

 nato di calce ; le altre da due diverse cave poste nella località detta Poggio 

 dell' Ovo a tre chilometri da Corneto sulla strada provinciale per Toscanella. 

 Esse furono con cura spappolate nell' acqua, levigate ed asciugate lentamente 

 lino a formare la pasta atta alla foggiatura degli oggetti. Ad una porzione 

 di ciascuna delle tre specie, mentre ancora si trovava allo stato di emulsione, 

 ho aggiunto e mescolato del nero fumo in modo, che la pasta è divenuta 

 completamente ed uniformemente annerita. Mi preparai in seguito sia colle 

 argille naturali, sia con quelle annerite dei cilindri cavi alti da 50 a 55 mm., 

 del diametro di mm. 60 circa e dello spessore di 5 mm. ; di piti feci anche 

 dei sottili bastoncini parte anneriti, parte no, che mi dovevano servire, dirò 

 così, per gli assaggi, per vedere cioè, come alle varie temperature veniva 

 modificata la plasticità, come era il carbone distribuito nell' interno della 

 massa ecc. 



L' intensità magnetica venne misurata dalla deviazione, che gli oggetti 

 prodncevano sopra un ago calamitato a cui erano avvicinati ; il processo, le 

 norme e le precauzioni usate furono di già descritte in una mia Nota {^). 

 Devo qui solo avvertire, che gli oggetti furono sempre tenuti durante la cot- 

 tura col loro asse parallelo alla direzione del campo magnetico terrestre, in 

 modo, che l' intensità magnetica risultasse eguale in tutti i punti attorno la 

 periferia delle due basi. 



Per riscaldare i cilindri ad una determinata temperatura e per ottenere 

 un uniforme riscaldamento collocai entro un forno (^) un recipiente cilindrico 



(1) Alex. Brongniart, Traité des arts céramiques ou des poteries, Spedizione, voi. I, 

 pag. 414, Paris 1877. A. Klitsche de la Grange, Sulla tecnologia del vasellame nero degli 

 antichi, lettera al comm. W. Helbig, Roma, Tip. I. Artero, 1884, 



(2) Vedi questi Eendiconti. Voi. V, 2° sera. 1896, pag. 131. 



(3) Queste ricerche furono eseguite nell' Istituto fisico della R. Università di Roma 

 con un forno Perrot già descritto in questi Rendiconti, voi. V, 2" sem. 1896, pag. 129. 



